СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕНИЯ ИЗ КОНЦЕНТРАТА СУЛЬФИДОВ ПЛАТИНЫ И РЕНИЯ
METHOD OF EXTRACTING RHENIUM FROM PLATINUM AND RHENIUM SULPHIDE CONCENTRATE

Способ выделения рения из концентрата сульфидов платины и рения относится к гидрометаллургии редких и благородных металлов.
Известен способ выделения рения из сульфидного концентрата, заключающийся в его обработке пероксидом водорода или смесью пероксида водорода и раствора аммиака [1]. Данным способ является наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому и принят в качестве прототипа.
Недостатки способа. Если сульфидный концентрат содержит платину, то при обработке его пероксидом водорода или смесью пероксида водорода и водного раствора аммиака часть платины вместе с рением переходит в раствор. При последующей сорбции рения или при осаждении перрената аммония платина также попадает в эти продукты, что не только создает дополнительные проблемы с получением чистых соединений рения, но и снижает показатели концентрирования и извлечения платины в целевой продукт.
Технический результат, на достижение которого направлен предлагаемый способ, заключается в использовании совокупности таких гидрометаллургических приемов переработки, которые позволяют разделить платину и рений на стадии выделения рения из сульфидного концентрата.
Заданный технический результат достигается тем, что в известном способе выделения рения из концентрата сульфидов платины и рения, включающем обработку концентрата сульфидов водным раствором аммиака и после нагрева раствором пероксида водорода с получением раствора, содержащего рений и платину, после обработки концентрата сульфидов отделяют нерастворимый остаток и полученный раствор, содержащий рений и платину, обрабатывают серной кислотой до достижения значения рН, равного 0.0-1.0, с последующим нагревом и выдержкой раствора и отделением образовавшегося осадка соединений платины от раствора рения.
Сущность способа заключается в следующем. При обработке концентрата сульфидов платины и рения водным раствором аммиака и после нагрева раствором пероксида водорода сульфид рения разлагается с образованием перрената аммония:
2
7
2
2
4
4
4
4
2
2
ReS+28НO+16NHOH=2NHReO+7(NH)SO4+36НO
Вместе с рением в раствор переходит и значительная часть платины. Из таких растворов сложно получить чистую соль перрената аммония, так как в нее соосаждается и определенное количество платины.
В процессе специально проведенных исследований было установлено, что обработка полученных растворов серной кислотой до значения рН, равного 0.0-1.0, с последующим нагревом и выдержкой раствора позволяет перевести платину обратно в осадок сульфидных соединений. Рений при этом полностью остается в растворе. При значении рН больше 1.0 и меньше 0.0 не достигается необходимая полнота очистки раствора рения от платины. Кроме того, снижение значения рН меньше 0.0 ведет к непроизводительному расходу серной кислоты.
Примеры
Для исследований взяли концентрат сульфидов платины и рения. Массовая доля платины в концентрате составляла 8.7%, а рения 5.4%. 50 г концентрата распульповали в 100 мл разбавленного водного раствора аммиака, пульпу нагрели до (45-50)°С и при перемешивании небольшими порциями ввели 50 мл 30% - раствора пероксида водорода. Пульпу перемешали в течение 30 минут при заданной температуре, отключили перемешивающее устройство и отфильтровали нерастворимый остаток. В полученном растворе методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP) определили концентрацию платины и рения, затем его разделили на три части. Каждый раствор обработали серной кислотой до заданного значения рН, после этого нагрели до температуры (80-90)°С, выдержали при такой температуре в течение 2 часов, охладили и отфильтровали образовавшийся осадок. В маточном растворе методом ICP определили концентрацию платины и рения. Результаты представлены в таблице.
№ опыта
Наименование раствора
рН
Концентрация, г/л
Re
Pt
Раствор от выщелачивания концентрата в смеси (Н<sub>2</sub>O<sub>2</sub>+NH<sub>4</sub>OH)
8.7
1.235
2.681
1
Растворы после обработки серной кислотой и прогревания
0.5
0.012
2.663
2
2.1
0.589
2.677
3
-0.2
0.317
2.670
Литература
Палант А.А., Трошкина И.Д., Чекмарев А.М. Металлургия рения. - М: Наука, 2007, с.195.